C i'59 } 

 difficulté a fondre jorsqu'elle est en grande lame conveHok à cet emploi), 

 pour empêcher le mélange avec la poudre de quartz dont il a mis une 

 couche épaisse et très- tassée. Les étuis de porcelaine ont été fermés 

 avec des bouchons lûtes à l'aide d'une matière facilement vitrifiable, 

 et disposés ainsi dans l'appareil de compression. Les creusets ont été 

 renfermés dans d'autres creusets aussi avec de la poudre de quartz j et 

 après avoir clos le tout par un couvercle luté avec de l'argile , ils ont 

 été licellés avec du fil-de-fer. Des pyromètres deWegdvood ont été placés 

 dans l'intérieur des étuis ou des creusets à côté de la matière. 



Quant aux appareils de compression , ils ont été changés plusieurs 

 fois et l'auteur ne donne aucun détail à cet égard. 



Ces expériences lui ont donné des produits qu'il divise en quatre 

 séries. 



On remarque dans ceux de la première , que la poudre de porphyre , 

 sans changer de nature , s'est consolidée à l'état de pierre , que les 

 morceaux ont été liquéfiés et ramollis au point de couler et de se re- 

 consoiider de même sous la constitution pierreuse , semblable à celle des 

 laves lilhoïdeSj sans que les cristaux de feld-spath du porphyre employé 

 aient été dénaturés , ni déformés. 



Deux de ces produits sont très-remarquables , parce qu'à la suite 

 de la liquéfaction , 11 y a eu dans la partie formée par la poudre , un 

 rapprochement de molécules qui a produit les rudlmens de cristalli- 

 sation. L'auteur fait voir qu'aucun des produits de celte série n'a passé 

 par la fusion vitreuse. 



Dans les produits de la 2"«. séi-ie on observe que la poudre a été 

 liquéfiée , mais que les morceaux n'ont point été ramollis et que l'un 

 et l'autre ont pris l'aspect de la pâte de la porcelaine j ce qui an- 

 nonce que ces produits avoient éprouvé un commencement de fusion 

 vitreuse. 



Ceux de la 3'°^. série se distinguent en ce que toute la pâle des 

 porphyres a passé à la fusion vitreuse complète , sans que les cris- 

 taux de feld-spath aient perdu leur forme; et leur contexture la- 

 rnelleuse. . 



Enfin les produits de la 4"°*- série sont des obsidiennes homogènes, 

 mais 11 *a fallu une haute température pour conduire à la dissolution 

 Titreuse , les cristaux de feld-spath. 



De ces résultats, M. de Drée conclut: que, 



1°. Les roches ou pierres, par une application particulière de la chaleur 

 et dans certaines circonstances, peuvent ,être condu'ltes à un état de liquér 

 faction ignée telle qu'elles peuvent couler, sans que.'pour Cela elles perdent 

 presqu' aucun de leurs principes consiltiians , ^ans que les substances 

 composante.s se dissolvent comxne ,par la fusion vitreuse et sans qu'il y 

 ait même aucun changement notable dans la constitution de la roche 



